418 



Eisenrose eine Mischung aus 1 At. titansaurem Eisenoxydul und 5 At. 



Eisenoxyd, 



Fefi -4- 5Fe. 



1 At. Titansäure = 500 = 8,40 

 5 - Eisenoxyd = 5000 = 84,04 1 ^ ^ 

 I - Eisenoxydul = 450 = 7,56 | ' 



5950 100. 

 18. Krageröe, Norwegen. (Sogenannter Eisenglanz). Krystallisirt, schwach 

 magnetisch, Pulver braunschwarz, sp. G. = 5,230 G. Rose, 5,240. 

 Rammeisberg. 



Sauerstoff. 

 Titansäure 3,55 4,42 



Eisenoxyd 93,63 28,09 



Eisenoxydul 3,26 o,72 



100,44 

 Gefunden : Eisenoxvd 97,25 



Mit dem Sauerstoffverhältniss 1 : 2 : 39 ist dieses Mineral aus I At. titan- 

 saurem Eisenoxydul und 13 At. Eisenoxyd zusammengesetzt, 



Fefi + 13Fe. 



\ At. Titansäure = 500 = 3,58 

 13 - Eisenoxyd = 13000 = 93,19 1 „ 

 1 - Eisenoxydul = 450 = 3,23 J e M 

 13950 100. 



Auch der sogenannte Eisenglanz aus dem Tavetschthal Grau- 

 bündtens (das haplotype Eisenerz, Rrth.), scheint hierher zu gehören. Nach 

 Breithaupt ist sein sp. G. = 4,91. Kobell fand darin 10 p ; G. Titansäure, 

 allein da das Mineral mit Rutil regelmässig verwachsen ist, bringt er nur 3,57 

 p.C als wesentlichen Bestandtheil in Rechnung. Dass nur Spuren von Eisen- 

 oxydul sich fanden, dürfte an der Prüfungsmethode liegen. 



Die zuletzt angeführten Mineralien können eigentlich auch als Eisenglanz 

 betrachtet werden, da die Menge des Titanats gegen die des Eisenoxyds sich 

 hier schon sehr gering ergiebt. (S. Eisenglanz). 



Nach dem Vorhergehenden lassen sich die verschiedenen Titaneisen unter 



folgende Formeln bringen : 



I. Fefi. Crichtonit. Kibdelophan. T. vom Rio Chico. 



II. ^Fe ) •• 



[ v . \ Ti. Titaneisen von LaYtons Farm. 

 iMgJ J 



III. Fe \ 



mMn l f i + nFe. Die übrigen Titaneisen, und zwar ist 



«Ig 



